CE GE 
invece quando quel punto rappresentativo cade a destra della 
linea AC, poichè durante la maturazione si avrà separazione di 
stagno. Nel caso limite, quando cioè il detto punto cade sulla 
linea AC, l'arresto alla temperatura corfispondente non produce 
aumento nè diminuzione nel calore di trasformazione, e ciò fu 
pure constatato esperimentalmente. 
La interpretazione da me proposta, essendo d’indole generale, 
fa ritenere che il fenomeno non sia limitato alle leghe di Pb-Sn, 
ma debba presentarsi anche in altre leghe, costituite da cristalli 
misti saturi, esse pure capaci di soprassaturarsi durante il raf- 
freddamento. 
Ed infatti è così: io lo riscontrai nel 1883 in tre delle quattro 
leghe binarie studiate, cioè, oltre che nelle Phb-Sn, nelle Sn-Zn e 
Sn=Bi; solo le leghe di Pb-Bi non diedero traccia del fenomeno. 
Più recentemente lo Stoffel (1) riscontrò un fenomeno simile, ma 
più energico, nelle leghe di Sn-Cd; in altre mie esperienze, non. 
ancora pubblicate, lo riscontrai anche nelle leghe di Sn-T1, ma 
non nelle leghe di Bi-Tl; cosicchè finora non si sarebbe osservato 
che in leghe di. Sn. 
Il fenomeno può non esser osservabile: quando i metalli non 
formino cristalli misti, quando la solubilità dei due metalli allo 
stato solido varii assai poco colla temperatura e quando il calore 
di soluzione reciproca dei due metalli allo stato solido sia nullo 
od assai debole. 
Riguardo alle altre leghe sopracitate che presentano il feno- 
meno della recalescenza, osserverò che, nelle leghe di Sn-Zn 
e Sn-Bi esso si presenta con caratteri diversi e diversi pure da quelli 
delle leghe Pb-Sn; ma tutti questi varii comportamenti sono fa- 
cilmente spiegabili colla ipotesi della soprassaturazione. 
Infatti le leghe Sn-Zn presentano la particolarità che lo svi- 
luppo del calore di trasformazione avviene immediatamente al di sotto 
del punto di solidificazione, presentandosi come uno strascico del 
calore di sodificazione ; è ciò che dovrebbe avvenire anche nelle altre 
leghe se non avvenisse la soprassaturazione, quindi il comporta 
mento speciale di queste leghe potrebbe ascriversi al non essere i 
cristalli misti di Sn e Zn suscettibili di sensibile soprassaturazione. 
Le leghe di Sn-Bi, che presentano, con raffreddamento ordi- 
nario, il fenomeno di recalescenza a 959, in grado e con leggi ana- 
(1) SrorreL, Zettschrift fiir anorg. Chemie. Vol 53, pag. 137-183 
(1907). 
